## ANALISIS KARAKTERISTIK BETON MENGGUNAKAN TEMPURUNG KELAPA PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT KASAR DENGAN MUTU FC 20 MPA
* Sartan Nento 1 , Julius Tri Octavian R. Abdullah 2 , Nurhayati Doda 3 , Muh. Ramdhan Olii 4 , Rahman A Djau 5
12345 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo Jl. Ahmad A. Wahab, No. 247 Limboto, Kab. Gorontalo, Telp./ Fax. (0435) 881369, (0435) 880370
E-mail: * Sartannento49@gmail.com 1 , juliustorabdullah13@gmail.com 2 , kakaramdhanolii@gmail.com 4 , rahmandjau92@gmail.com 5
Abstrak:  Analisis  Karakteristik  Beton  Menggunakan  Tempurung  Kelapa  Pengganti Sebagian Agregat Kasar Dengan Mutu Fc 20 MPA. Teknologi  bahan serta teknik-teknik pelaksanaan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  percobaan  dimaksudkan  untuk menjawab tuntutan yang semakin tinggi terhadap pemakaian beton serta mengatasi kendala- kendala  yang  sering  terjadi  pada  pengerjaan  di  lapangan.  Peningkatan  mutu  beton  dapat dilakukan  dengan  memberikan  bahan  ganti  atau  bahan  tambah,  Salah  satu  bahan  alternatif yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengganti  yaitu  pecahan  tempurung  kelapa.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui karakteristik, nilai kuat tekan beton pada umur 28 hari yang telah  menggunakan pecahan tempurung kelapa pengganti sebagian agregat kasar pada kadar 3%,  5.5%,  7.5%,  9.5%  dan  11.5%.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  uji  Laboratorium berdasarkan SNI 2012. Analisis data dilakukan dengan  menghitung rata-rata hasil pengujian kemudian  dibandingkan  dengan  SNI-7656  2012.  Dari  hasil  penelitian  pada  kadar  3% tempurung kelapa  didapatkan nilai kuat tekan  20.66  MPA  di bandingkan dengan  kuat tekan beton normal rencana  menurut SNI 7656: 2012 yaitu 20 MPA  mengalami kenaikan sebesar 3.3%.  Jadi  dengan  menggunakan  Pecahan  tempurung  kelapa  sebagai  bahan  pengganti sebagian agregat kasar pada campuran beton dapat menghasilkan nilai kuat tekan beton lebih tinggi daripada kuat tekan yang direncanakan.
Kata kunci :Tempurung Kelapa; Agregat Kasar; Beton
Abstract:  Analysis  of  Concrete  Characteristics  Using  Coconut  Shell  as  Partial Substitute  for  Coarse  Aggregate  with  Fc  Quality  20  MPA .  Material  technology  and implementation  techniques  obtained  from  the  results  of  research  and  experiments  are intended  to  answer  the  increasingly  high  demands  on  the  use  of  concrete  and  overcome obstacles  that  often  occur  in  field  work.  Improving  the  quality  of  concrete  can  be  done  by providing substitute materials or added materials. One alternative material that can be used as a  substitute  is  coconut  shell  fragments.  This  study  was  conducted  to  determine  the characteristics  of  the  compressive  strength  of  concrete  at the  age  of  28  days  using  coconut shell fraction as a partial replacement for coarse aggregate at levels of 3%, 5.5%, 7.5%, 9.5% and  11.5%.  Data  collection  was  carried  out  by  laboratory  tests  based  on  SNI  2012.  Data analysis was carried out by calculating the average test results and then compared with SNI- 7656  2012.  From  the  results  of the  study  at  the  level  of  3%  coconut  shell,  the  compressive strength  value  of  20.66  MPA  was  compared  with  the  compressive  strength  of  normal concrete.  The  plan  according  to  SNI  7656:  2012  which  is  20  MPA  increased  by  3.3%. Therefore, by using coconut shell fragments as a partial substitute for coarse aggregate in the concrete  mixture,  it  can  produce  a  higher  compressive  strength  value  of  concrete  than  the planned compressive strength.
Keywords : coconut shell; Coarse Aggregate; Concrete
Vol. 10 No. 2, Desember 2022, Hal. 202-210 Available at https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index ISSN: 2337-4101
E-ISSN: 2686-553X
History &License of Article Publication: Received: 09/07/2022 Revision: 23/08/2022 Published: 31/12/2022
DOI: https://doi.org/10.37971/radial.v10i2.278
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  bidang  konstruksi  Indonesia  yang  sangat  meningkat,  umumnya material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi adalah beton dengan perpaduan baja atau berbagai jenis lainnya (Siregar & Nurmaidah., 2016), Pertumbuhanan dunia kontruksi akan  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  material  kontruksi  (Olii  et  al.,  2021).  Beton adalah salah satu unsur dalam konstruksi, dengan beton dibangun bendungan, pipa saluran, pondasi,  basement  bangunan  gedung  pencakar  langit  maupun  jalan  raya  (Nugraha  & Antoni, 2004).  Di wilayah tertentu untuk mendapatkan material, khususnya agregat kasar dan  agregat  halus  sebagai  material  utama  dalam  pembuatan  beton  itu  sangat  sulit  di temukan. (Akbar et al., 2014).
Daerah  yang  memiliki  tingkat  agregat  yang  di  produksi  mencapai  2  miliar  ton pertahunya, yaitu Amerika Serikat (Reddy et al., 2014), Demikian pula, konsumsi agregat primer adalah 110 juta ton di Inggris pada tahun 1960 dan mencapai hampir 275 juta ton pada  tahun  2006  (Reddy  et  al.,  2014).  Pembaruan  terus  di  lakukan  untuk  meningkatkan kualitas  beton  dengan  mencari  jenis  penganti  material  angregat  kasar,  angregat  halus maupun semen (Jacky et al., 2018).
Bahan pengganti agregat adalah bahan yang sangat mudah di temukan dan gampang diolah (Jacky et al., 2018), Negara Indonesia sudah dikenal sebagai penghasil sumber daya alam  yang  bisa  dimanfaatkan,  salah  satunya  kelapa  yang  sering  kita  jumpai  di  berbagai macam daerah. Umumnya buah kelapa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan batoknya digunakan  bahan  pembakaran.  Berdasarkan  infomasi  data  dari  Kementrian  Pertanian Indonesia  pada  tahun  2015  produktifitas  kelapa  di  Indonesia  sebanyak  2.920.665  buah (Jacky et al., 2018).
Produktifitas  kelapa  setiap  tahunnya  akan  berbanding  lurus  dengan  limbah tempurung  kelapa  yang  dihasilkan. Tempurung  kelapa  memiliki  struktur  yang  keras  dan tebal  karena tersusun  atas  jaringan sklerenkim berupa sklereida yang  dinding  sel sekundernya mengandung lignin yang tebal dan keras sehingga tahan terhadap tekanan dan benturan,  menurut  penelitian  Chereminisoff  salah  satu  unsur  penyusun  tempurung  kelapa adalah lignin sebesar 29.4% (Suhartana, 2007).
(Kurniawan  et  al.,  2017)  meneliti  Pengaruh  Penambahan  Tempurung  Kelapa  Pada Beton, (Akbar et al., 2014) meneliti Penggunaan Tempurung Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton  K-100  dan  (Jacky  et  al.,  2018)  meneliti  Pengaruh  Pecahan  Tempurung  Kelapa Sebagai Pengganti Agregat Kasar Dalam Campuran Beton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  karakteristik  beton  menggunakan  tempurung  kelapa    sebagai  pengganti sebagian agregat kasar dengan mutu fc 20 mpa.

## METODE
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  bahan  dan  pengujian  kuat  tekan  beton  di konversi  umur 28 hari, Lokasi penelitian di Laboratorium Terpadu Struktur dan Bahan di Universits  Gorontalo.  Sebelum  melalaksanakan  pencampuran  bahan  bahan  sebagai penyusun  beton,  peneliti  terlebih  dahulu  melakukan  pemeriksaan  material  untuk  bahan campuran  beton  sesuai  standar  SNI  agar  dapat  meghasilkan  beton  yang  sesuai perencanaan.
1. Tata  cara  pemilihan  tempurung  kelapa  agar  masuk  dalam  mutu  beton  yang  di rencanakan :
(1) Tempurung  kelapa  adalah  tempurung  kelapa  pilihan,  yang  memiliki  tekstur  keras yang di ambil dari hasil kopra.
(2) Tempurung  kelapa  harus  dibersihkan  dari  serabut  yang  menepel  agar  tidak mengurangi mutu beton yang direncanakan
(3) Tempurung  kelapa  dipecahkan  mengunakan  manual  tidak  mengunakan  alat  mesin agar permukaan tempurng kelapa tidak hacur lebih halus
(4) Tempurung  kelapa  menggunakan  yang  lolos  saringan  1"  dan  tertahan  pada saringan  No.  4  kemudian  direndam  pada  air  untuk  mengeluarkan  sisa  tempurung yang  ringan  kemudian  dikeringkan  pada  sinar  matahari  selama  2  hari  agar perencanaan campuran beton lebih maksimal.
2. Pengujian Karakteristik Agregat Halus, Agregat Kasar dan Tempurung Kelapa
a) Pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat  kasar  dan  tempurung  kelapa berdasarkan SNI 1969
b) Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus berdasarkan SNI 1970
c) Pengujian analisis saringan agregat halus, kasar dan tempurung kelapa berdasarkan SNI 1968
d) Pengujian beratisi, volume produksi campuran dan kadar udara beton berdasarkan SNI 1973
e) Pengujian  kadar  lumpur  agregat  kasar,  halus  dan  tempurung  kelapa  berdasarkan SNI 1967
f) Pengujian  kadar  air  agregat  kasar,  halus  dan  tempurung  kelapa  berdasarkan  SNI 1971
g) Pengujian keausan agregat kasar dan tempurung kelapa berdasarkan SNI 1991
3. Tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan bermassa formula berdarkan SNI 7656.
4. Cara pengujian slump berdasarkan SNI 1972.
5. Metode  pembuatan  dan  perawatan  benda  uji  beton  di  Laboratorium  berdasarkan  SNI 2493.  Pembuatan  benda  uji  beton  kubus  menggunakan  lima  variasi  tempurung  kelapa terhadap agregat kasar, yaitu 3%, 5,5%, 7,5%, 9,5% dan 11,5%.
6. Pengujian  kuat  tekan  beton  dengan  benda  uji  kubus  berdasarkan  SNI  1974.  Benda  uji kubus  yang  digunakan  untuk  masing-masing  variasi  berjumlah  20  sampel,  dimana pengujian kuat tekan dilakukan pada konversi umur 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pengujian  material  dilaksanakan  di  Laboratorium  Terpadu  Universitas  Gorontalo dengan  menggunakan  acuan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Pengujian  ini  meliputi pengujian agregat, semen, pecahan tempurung kelapa, dan kuat tekan beton.
1. Pengujian Agregat Kasar (Kerikil)
Tabel 1 Hasil Pengujian Agregat Kasar No. Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Satuan 1 Modulus Kehalusan 8,24 5 - 8 - 2 Kadar Air 1,4 0,5 - 3,0 % 3 Kadar Lumpur 0,77 Maks 1 % 4 Apparent spesific grafity 3,68 - - 5 Bulk specific grafity (SSD basic) 2,65 - - 6 Bulk specific grafity (on dry basic) 2,60 - - 7 Absorbsi 2,13 - % 8 Keausan ( Abrasi ) 24,24 Maks 27 % 9 Berat Volume 1639 - kg/m 3
Sumber hasil pengujian 2022
Pengujian  terhadap  agregat  kasar  (Kerikil)  meliputi  pengujian  berat  jenis  ( specific gravity ), modulus kehalusan, kadar air, kadar lumpur, berat volume dan keausan ( abrasi ), untuk  kadar  air,  kadar  lumpur  dan  abrasi  masuk  dalam  spesifikasi  dan  untuk  modulus kehalusannya  melebihi  dari  spesifikasi  yang  di  syaratkan.  Dari  pengujian  menerangkan bahwa agregat kasar yang berasal dari sungai di Kelurahan Hutuo bisa dimanfaatkan untuk komposisi beton.
2. Pengujian Agregat Halus
Tabel 2 Hasil Pengujian Agregat Halus No. Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Satuan 1 Modulus Kehalusan 2,88 1,50 - 3,80 - 2 Kadar Air 3,58 3 - 5 % 3 Kadar Lumpur 2,15 Maks 5 % 4 Apparent spesific grafity 2,81 - - 5 Bulk specific grafity (SSD basic) 2,63 - - 6 Bulk specific grafity (on dry basic) 2,69 - - 7 Absorbsi 2,45 - % 9 Berat Volume 1615 - kg/m 3

## Sumber hasil pengujian 2022
Untuk  hasil  pengujian  agregat  halus  yang  dilaksanakan  dalam  penelitian  ini  sama halnya dengan agregat kasar hanya saja pada pengujian agregat halus tidak ada pengujian
keausan  (abrasi).  Pengujian  agregat  halus  yaitu  meliputi  pengujian  berat  jenis  ( specific gravity ),  modulus  kehalusan,  kadar  air,  kadar  lumpur  dan  berat  volume.  Dari  pengujian menerangkan  bahwa  agregat  halus  yang  berasal  dari  sungai  di  kelurahan  Hutuo  bisa dimanfaatkan  untuk  komposisi  beton,  dimana  angka  modulus  kehalusannya  berada diantara  1,5  dan  3,8  yang  merupakan  spesifikasi  modulus  kehalusan  untuk  agregat  halus, kadar  airnya  3,58%  dimana  spesifikasinya  3%  sampai  dengan  5%  dan  untuk  kadar lumpurnya sebesar 2,15% tidak melebihi spesifikasinya maksimal 5%
3. Pengujian Tempurung Kelapa
Tabel 3 Hasil Pengujian Tempurung Kelapa No. Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Satuan 1 Modulus Kehalusan 7,04 5 - 8 - 2 Keausan ( Abrasi ) 4,92 Maks 27 % 3 Kadar Air 5,65 3 - 5 % 4 Apparent spesific grafity 1,43 - - 5 Bulk specific grafity (SSD basic) 1,27 - - 6 Bulk specific grafity (on dry basic) 1,07 - - 7 Absorbsi 18,52 - % 9 Berat Volume 560 - kg/m 3

## Sumber hasil pengujian 2022
Untuk pengujian tempurung kelapa metodenya sama dengan pengujian agregat kasar yaitu  meliputi  pemeriksaan  modulus  kehalusa,  abrasi,  kadar  air,  penyerapan  ( Absorbsi), Apparent  spesific  grafity,  Bulk  specific  grafity  (SSD  basic),  Bulk  specific  grafity  (on  dry basic) dan  berat  volume.  Dari  hasil  pengujian  hampir  semua  yang  disyaratkan  dalam spesifikasi agregat kasar dipenuhi oleh tempurung kelapa. Untuk berat volume tempurung kelapa lebih kecil di bandingkan agregat kasar  yaitu 560kg/m 3 atau hanya 34% dari berat volume agregat kasar
4. Mix Design

## Tabel 4 Komposisi campuran beton
No. Uraian Satuan Hasil 1 Slump mm 75s/d100 2 Kuat tekan rencana (f'c) Mpa 20.00 3 Perkiraan kebutuhan air pencampur kg 192.6 4 Rasio air semen untuk  beton berkekuatan fc 20 Mpa - 0.69 5 Kadar semen kg 279 6 Volume agregat kasar per satuan volume beton m 3 0.66 7 Agregat kasar kg 1087 8 Perkiraan awal berat beton segar kg 2389.672 9 Agregat halus kg 831 Perkiraan berat campuran untuk satu m 3 kondisi kering 10 Air kg 193 11 Semen kg 279 12 Agregat kasar (kering) kg 1087 13 Agregat halus (kering) kg 831 Perbandingan campuran terhadap kubikasi semen 14 Air 0.811 15 Semen 1.000 16 Agregat halus 2.229 17 Agregat kasar 2.897 Sumber hasil pengujian 2022
Dari  tabel  4  ditunjukkan  hasil  komposisi  campuran  beton  ( mix  design )  untuk  beton berkekuatan fc 20 Mpa berdasarkan (SNI 7656:2012, 2012), menggunakan semen tipe PC dengan Slump rencana 75mm – 100mm menurut (Van Gobel, 2019) bahwa nilai kuat tekan beton  dapat  dipengaruhi  oleh  variasi  slump  dengan  penambahan  jumlah  air  ,  ukuran nominal  maksimal  agregat  kasar  (kerikil)  sebesar  25,4  mm,  perkiraan  udara terperangkap dalam  beton  sebesar  1,48%,  modulus  kehalusan  agregat  kasar  dan  halus  adalah  8,24  dan 2,88, rasio air semennya sebesar 0,69 dengan syarat beton tapa tambahan udara dan untuk berat volume agregat kasar,agregat halus, semen dan air berturut turut sebesar 1639 kg/m 3 , 1615 kg/m 3 , 1185 kg/m 3 dan 1000 kg/m 3 .
Tabel 5 Perbandingan Campuran Material Terhadap Berat
No Material beton normal beton 3% T Kelapa beton 5.5% T Kelapa beton 7.5% T Kelapa beton 9.5% T Kelapa beton 11.5% T Kelapa 1 Air 14.19 14.49 14.73 14.93 15.12 15.32 2 Semen 20.73 20.73 20.73 20.73 20.73 20.73 3 T Kelapa -- 2.42 4.44 6.05 7.67 9.28 4 Agregat kasar 81.85 79.39 77.35 75.71 74.07 72.44 5 Agregat Halus 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89

## Sumber hasil pengujian 2022
Tabel  4  menggambarkan  tentang  perbandingan  campuran  berdasarkan  kubikasi semen,  pada  tabel  5  dikonversi  menjadi  perbandingan  campuran  terhadap  berat  untuk  20 sampel benda uji yang menggunakan kubus berukuran 15 cm 3 x 15 cm 3 x 15 cm 3 . Variasi persentase  tempurung  kelapa  yang  digunakan  untuk  mengganti  sebagian  agregat  kasar adalah  3%,  5,5%,  7,5%  9,5%,  dan  11,5%  terhadap  berat  agregat  kasar.  Setiap  variasi tempurung kelapa menggunakan 20 sampel benda uji kubus beton dan 20 sampel benda uji kubus beton untuk beton normal (agregat kasar tanpa pengganti ) sehingga total benda uji kubus beton yang digunakan adalah 120 sampel. Limbah kaca yang perlu disiapkan untuk 100  benda  uji  kubus  beton  seberat  29,87  kg  yang  telah  melewati  pengujian  spesifikasi agregat kasar.

## 5. Kuat Tekan Beton
Tabel 6 Kuat Tekan Beton Normal Dan Beton Variasi Agregat Kasar
Variasi Presentase Campuran Tempurung Kelapa Satuan 0% 3% 5.5% 7.5% 9.5% 11.5% Umur Beton 28 Hari Berat Beton Rata-rata 8.05 7.98 7.81 7.87 7.87 7.59 Kg Kuat Tekan Beton Rerata 21.24 21.01 13.13 10.84 10.36 10.13 Mpa Kuat Tekan Beton Karakteristik 20.66 20.65 12.45 10.52 9.58 9.51 Batas Capai Kuat Tekan 20 Sumber hasil pengujian 2022
0 5 10 15 20 25 Beton normal 3% 5.5% 7.5% 9.5% 11.5% K u at T ek an B et on M P a Presentase Campuran Tempurung Kelapa Grafik Perbandingan Kuat Tekan Beton  Berdasarkan Presentase Campuran Beton Rencana Hasil Kuat Tekan Beton

## Sumber hasil pengujian 2022

## Gambar 1 Grafik Hubungan Kuat Tekan Terhadap Variasi Campuran Agregat Kasar
Dari  tabel  6  dan  gambar  1  dapat  dilihat  semakin  besar  penggantian  agregat  kasar dengan  tempurung  kelapa  maka  berat  rata  rata  pada  sampel  uji  kubus  beton  cenderung menurun yaitu rata rta sebesar 0,092 kg demikian juga terhadap kuat tekan beton semakin besar persentase penggantian sebagian agregat kasar dengan temppurung kelapa cenderung menurunkan  kualitas  beton.  Namun  pada  persentase  3%  tempurung  kelapa,  kuat  tekan karakteristik beton sebesar 20.65 atau 3.3% diatas rencana mutu beton 20 Mpa.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil rata rata pengujian kuat tekan beton diumur 28 hari, beton yang memiliki 3% pecahan tempurung kelapa memperoleh nilai kuat tekan sebesar 20,65MPa, beton yang memiliki  5,5%  pecahan  tempurung  kelapa  memperoleh  nilai  kuat  tekan  sebesar  12,45 MPa, dan untuk beton  yang memiliki pecahan tempurung kelapa 7,5%, 9,5%, dan 11,5% masing-masing memperoleh nilai kuat tekan sebesar 10,52 MPa, 9,58 MPa, dan 9,51 MPa. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai kuat tekan diumur  28  hari  yaitu  beton  yang  memiliki  varian  3%  pecahan  tempurung  kelapa,  akan tetapi  mengalami  penurunan  kuat  tekan  beton  pada  varian  5,5%,  7,5%,  9,5%  dan  11,5% pecahan tempurung kelapa. Dari hasil penelitian (Akbar et al., 2014) pengujian kuat tekan beton  diumur  rata-rata  28  hari  untuk  beton  yang  memiliki  5%  tempurung  kelapa memperoleh nilai kuat tekan sebesar 73,33 Kg/cm 2 , dan beton yang memiliki 7% pecahan tempurung kelapa memperoleh nilai kuat tekan sebesar 65,56 Kg/cm 2 .
Berdasarkan  hasil  dari  peneliti  terdahulu,  menunjukan  semakin  banyak  varian  yang di  gunakan  maka  semakin  rendah  mutu  beton.  Tetapi  pada  penelitian  ini  menujunkan bahwa  pada  varian  3%,  5,5%,  7,5%,  9,5%  dan  11,5%  yang    masuk  pada  mutu  rencana adalah varian 3%. Karena pada penelitian ini mengunakan pecahan tempurung  yang lolos saringan 1" dan tertahan pada saringan nomor 4, sehinganya tidak menetup kemungkinan semakin banyak varian yang digunakan, maka semakin rendah mutu beton

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan pengujian material, pembuatan benda uji, pengujian kuat tekan dan perhitungan, maka dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan Kuat tekan rata- rata optimum yang diperoleh pada perencanaan campuran beton untuk varian 3 % pecahan tempurung  kelapa  memperoleh  nilai  kuat  tekan  20,65  MPa  atau  naik  dari  mutu  rencana sebanyak  3.3%.  Hal  ini  membuktikan  perencanaan  campuran  beton  yang  bervarian  3% pecahan  tempurung  kelapa,  mencapai  kuat  tekan  yang  direncanakan  yaitu  20  Mpa sehinganya  tempurung  kelapa  dapat  digunakan  akan  tetapi  perlu  diperhatikan  pada pengujian  material  dan  cara  pembuatan  beton  agar  dapat  mencapai  mutu  beton  yang direncanakan.  Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  maka  nilai  rata-rata  pada  konversi umur 28 hari untuk beton yang memiliki 3% pecahan tempurung kelapa memperoleh nilai kuat tekan sebesar 20,65 MPa, serta beton yang memiliki 5,5% pecahan tempurung kelapa memperoleh nilai kuat tekan sebesar 12,45 MPa, dan untuk beton yang memiliki pecahan tempurung  kelapa  7,5%,  9,5%,  dan  11,5%  masing-masing  memperoleh  nilai  kuat  tekan sebesar  10,52  MPa,  10,36  MPa,  dan  9,51  MPa.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai kuat tekan pada konversi 28 hari yaitu beton yang  memiliki  varian  3%  pecahan  tempurung  kelapa  akan  tetapi  mengalami  penurunan kuat tekan beton pada varian 5,5%, 7,5%, 9,5% dan 11,5% pecahan tempurung kelapa.
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  penggunaan  pecahan  tempurung kelapa dari beberapa sumber yang berbeda dalam perencanaan pencampuran beton, dengan memperhatikan pengambilan material, pengujian material dan pembuatan beton agar dapat memenuhi  mutu  beton  yang  di  rencanakan.  Untuk  penggunaan  agregat  kasar  sebaiknya menggunakan  agregat  kasar  yang  angka  modulus  kehalusan  masuk  dalam  spesifikasi. Dalam  pembuatan  campuran  beton  perlu  diperhatiakan  pada  saat  pengadukan  serta pemadatanya,  hal  ini  dikarenakan  apabila  dalam  pengadukannya  tidak  terkontrol  dengan baik serta dalam pemadatannya pun kurang baik akan berpengaruh pada kuat tekan beton itu  sendiri.  Melakukan  penelitian  lanjutan  mengenai  uji  kuat  tekan  beton  dengan  varian pecahan tempurung kelapa

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  F.,  Ariyanto,  A.,  &  Edison,  B.  (2014).  Penggunaan  Tempurung  Kelapa  Terhadap Kuat Tekan Beton K-100. Jurnal Mahasiswa Teknik , 1 (1), 1–11.
Jacky,  Elnov,  D.,  Debrinda  Rama,  A.,  Fernando,  R.,  &  Rachmansyah.  (2018).  Pengaruh Pecahan  Tempurung  Kelapa  Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar  Dalam  Campuran Beton. Jurnal Teknik Dan Ilmu Komputer , 07 (26), 157–166. Kurniawan,  F.,  Rasidi,  N.,  &  Prawandha,  A.  (2017). Pengaruh  Penambahan  Tempurung Kelapa Pada Beton . 143–152. Nugraha, P., & Antoni. (2004). TEKNOLOGI BETON . ANDI. Olii, M. R., Poe, I. E., Ichsan, I., & Olii, A. (2021). AGREGAT HALUS UNTUK BETON RAMAH  LINGKUNGAN  mereduksi  jumlah  limbah  kaca  di  Indonesia  .  Beberapa penelitian
telah melakukan . 11 (1), 113–124. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29103/tj.v11i1.407
Reddy,  B.  D.,  Jyothy,  S.  A.,  &  Shaik,  F.  (2014).  Experimental  Analysis  of  the  Use  of Coconut  Shell  as  Coarse  Aggregate. IOSR  Journal  of  Mechanical  and  Civil Engineering , 10 (6), 06–13. https://doi.org/10.9790/1684-1060613 Siregar,  S.,  &  Nurmaidah.  (2016).  PENGARUH  PENGGUNAAN  TEMPURUNG
KELAPA  SEBAGAI  PENAMBAH  AGREGAT  KASAR  MUTU  BETON  F’C  17 Mpa  TERHADAP  KUAT  TEKAN  BETON. Educational  Building , 2 (1),  64–69. https://doi.org/10.24114/eb.v2i1.6917
SNI 7656:2012. (2012). Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa. In Badan Standarisasi Nasional .
Suhartana,  S.  (2007).  Pemanfaatan  Sekam  Padi  sebagai  Bahan  Baku  Arang  Aktif  dan Aplikasinya  untuk  Penjernihan  Air  Sumur  di  Desa  Asinan  Kecamatan  Bawen Kabupaten  Semarang. Jurnal  Kimia  Sains  Dan  Aplikasi , 10 (3),  67–71. https://doi.org/10.14710/jksa.10.3.67-71
Van Gobel, F. M. (2019). Nilai Kuat Tekan Beton Pada Slump Beton Tertentu. RADIAL –
Jurnal Peradaban SaIns, Rekayasa Dan TeknoLogi Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo , 5 (1), 22–33. https://doi.org/https://doi.org/10.37971/radial.v5i1.140